741 



einen fast konischen (1,15 und 0,85 M.) 9000 Pfd., 12 an- 

 dere, nebst verschiedenen linsenförmigen, 3 — 4 Zoll dicken 

 Stücken aus dem Basaltgange, zusammen auf 1584 Pfd. 



Das Eisen von Ovifak ist äusserst krystallinisch und 

 spröde, so dass sich kleinere Stücke mit dem Hammer leicht 

 abschlagen lassen. Das aus dem Basalt zeigt einen mehr 

 hakigen Bruch und geringere Sprödigkeit. Mit blossem Auge 

 kann man selten etwas Schwefeleisen erkennen , allein unter 

 dem verwitterten Grus fanden sich einzelne schwarze magne- 

 tische Körner mit stark spiegelnden Octaederflächen , welche 

 sich als Magneteisen erwiesen. Nach dem Anschleifen unter- 

 scheiden sich die verschiedenen Stücke merklich; an manchen 

 tritt gelber Troilit hervor. Die Aetzfiguren waren aber bei 

 keinem schärfer, als bei dem Eisen aus dem Basalt. 



Bei der Unmöglichkeit, die Beschaffenheit des Innern der 

 grossen Massen zu erkennen, beschränkte sich die Untersuchung 

 auf die kleineren , äusserlich stark verwitterten Stücke. Ihr 

 Eisen hat nämlich eine merkwürdige Neigung zu zerfallen und 

 sich zu oxydiren, deren Grund nicht in dem sehr geringen 

 Schwefelgehalt, sondern in einem Chlorgehalt und der grossen 

 Porosität zu suchen ist. Indessen treten dabei eigenthümliche 

 Erscheinungen auf, welche Nordenskiöld npher beschreibt. 



Das Eisen verwittert nicht an seinem Fundort, wiewohl 

 es vom Seewasser immerfort benetzt wird. Auch bei der 

 Heimreise, in feuchter Luft des Schiffsraumes, trat keine merk- 

 liche Veränderung ein. Dagegen zerfielen diejenigen Stücke, 

 welche in der erwärmten Kajüte aufbewahrt wurden, wobei 

 sich grüne, braun werdende Tropfen von Eisenchlorürlösung 

 an ihnen zeigten. Dieselbe Erscheinung trat später beim Lie- 

 gen in der Zimmerwärme ein. Ein grösseres Stück erhielt 

 bald Risse und zerfiel nach einigen Monaten zu einem rost- 

 braunen Pulver, in welchem kantige, äusserlich gerostete me- 

 tallische Theilchen zerstreut waren. Ein ganz metallisches 

 Stück begann an einer Kante zu rosten, anzuschwellen und zu 

 zerfallen , während das Uebrige unverändert blieb. Der Rost 

 breitete sich wie ein Schwamm nicht bloss aussen , sondern 

 auch im Innern aus. 



In einem zugeschmolzeneu Glasrohr bleibt das Eisen ganz 

 unverändert. In wasserdampffreier Luft rostet es langsam. 



Eine Probe von der Masse des grössten Blocks gab beim 



